BIHANlr TILL K. SV. VET.-AKAD. HANDL. BAND 9. N:0 1. 211 



haanden-vaerende sölvmaiiigdo skvldes mekanisk indblandct 

 sten, beregnes, i henhold til svovi- og sölv-gehalten i ste- 

 nen paa den ene side og sölvgehalten i slaggen^) paa den 

 anden, at sten-partiklerne skal tilföre slaggen en svovlgehalt 

 af resp. 0.46, 0..59(1'^), 0.4 1 og 0.4 1 %, gjseldende for de fire 

 aar 1876 — 79. Ved ehemisk analyse blev fundet, at svovl- 

 gehalten i gjennemsnitspröverne vekslede mellem 0.2 8 og 0.3 6 %, 

 hvoraf sluttes, at den foreliggende slag antagelig ikke engang 

 holder spor af egentlig oplöst svdlid. 



Ved Mansfelder-ovnene stikkes den smeltende slag först 

 ud i en stor »slag-gryde», hvor den störste del af de mekanisk 

 medrevne sten-kugler synker tilbunds, og derpaa över i nok en 

 stor »slag-oryde», hvor den resterende stengehalt skal afssette 



OBJ' o 



sig. Efter denne behandling ansees slaggen, som förer ca. 0.2 5 ä 

 0.30 % kobber — , der formodes at optraede som silikat, — at 

 vsere aldeles fri for stenkuo-ler. For med fnld sikkerhed at faa 

 afgjort, om det her foreliggende smelteprodukt förer nogen 

 gehalt af egentlig oplöst sulfid, blev passé kvantiteter af saavel 

 krystalliuske som glasagtige partier af slaggen pitlveriserede 

 og separerede i K-, Hg-, J-vsedsken. — Ved specifisk vaegt = 

 8.00 sank ikke nogen bestanddel af nogen af de to prover til- 

 bunds o: det undersögte slagpulver har ikke holdt mekanisk 

 medrevne stenkugler. Da krystalsubstausen har sp. v. ca. 2.9 7 5, 

 altsaa meget lidet under 3.oo, kan der ikke engang have vae- 

 ret tilstede spor af kobbersten, sammenvoxet med noget af 

 silikatet. — Krystaldelene, d: augiten, llyder ved sp. v. 2.9 7 5, 

 synker derimod ved 2.9 66, maa altsaa i virkeligheden have 

 .sp. v. mellem de to gnenser. 1 den glasagtige slag faldt först 

 lidt krystalsubstans ud ved ca. 2.9 5, medens selve glasset bund- 

 faeldtes ved ca. 2.7 (mellem 2.7 13 og 2.6 9 1)-. 



Det paa den her omhandlede maade undersögte pulver 

 indeholdt ikke engang spor af svovl o : den foreliggende smelte- 

 masse har hverken holdt mekanisk medrevne stenkugler eller 

 noget slags oplöst suliid. 



Efter en del af mig tidlig -Te foretagne analyser holder 

 gjennemsnitspröver fra aarene 1876 — 79 af den saakaldte tynd- 

 slag fra Kongsberg (se analyse no. 49, med surstofforhold 

 1 : 1.08, 1.01, 1.03, 0.95 og l.oi) mellem ca. O.so og ca. l.io % 



') Se Norsk teknisk tidsskrift, 1883. 



*) Herved bekraeftes den tidligere kjendte regel, at den sp. v. er större, 

 naar en masse antager krystalliseret form, end naar den samme sub- 

 stans störkner til glas. 



